142 



C. VAN EYK. 



de ce point seulement que la température commence à baisser régu- 

 lièrement. 



§ 4. Les phénomènes de transformation. 



Nous avions vu au § 1 que, la solidification terminée dans les 

 mélanges de KNO z et TlNO ZJ on obtient au-dessous de 182° ce qui 

 suit : 



1) Des cristaux mixtes homogènes de 0—20 % KN0 3 , représentés 

 dans la fig. 6 à la température t z par les points compris entre D x et D. 



2) Des conglomérats de cristaux mixtes renfermant 20 % et d'autres 

 renfermant 50 % KNO z , représentés par les points compris entre B 

 et E. Chaque point de cette droite représente un conglomérat où les 

 deux sortes de cristaux mixtes se rencontrent dans un rapport déterminé. 



3) Des cristaux mixtes homogènes renfermant de 50 à 100% KNO s 

 représentés par les points entre E et E ] . 



Nous aurons maintenant à examiner, d'après les résultats des déter- 

 minations des températures de transformation, ce que deviennent ces 

 cristaux mixtes quand la température continue à s'abaisser. Il suffit 

 pour cela d'interpréter exactement ce qui arrive quand nous suivons, 

 dans la fig. 6, depuis un point représentant soit un cristal mixte déter- 

 miné soit un conglomérat déterminé, une droite descendante verticale. 

 C'est ce que nous ferons pour diverses portions du domaine de con- 

 centration. 



1. Cristaux homogènes ». 



Les cristaux mixtes », dont la concentration soit p. ex. c, partant de 

 la température élevée t 3 , p. ex v ne subiront aucune modification avant 

 que nous ayons atteint la température t\. Alors les cristaux mixtes » 

 de concentration c déposeront les cristaux mixtes (3 de composition c x , 

 et il existera pendant quelque temps des cristaux mixtes (3 -f- », qui 

 au-dessous d'une certaine température passeront complètement à l'état 

 de cristaux mixtes @. Ce processus entier est analogue à celui qui 



